£. Cohen: Die Meteoreisen von Kokslad, Bethanien «. Mnchachos. 5 
a. Das Eisen von Kokstad in der Wiener Sammlung. 
Für die Untersuchung standen mir zwei Platten von 163 
und o4 gr Gewicht mit Schnittflächen von 51 und 18 qcm 
xiir A erfugung von denen die erstere Eigenthum des Wiener 
Hofmuseums ist, die kleinere der Greifswalder Sammlung 
an gehört. ö 
Besonders charakteristisch ist das Vorkommen von Ka- 
maz,t in zweierlei Ausbildung. Ein Theil desselben tritt 
zumeist in geradlinig begrenzten, öfters gescharten Balken 
auf welche regelmässig nach Oktaederflächen angeordnet sind 
un eine Länge von 2; cm erreichen; weniger häufig bildet 
er kleine, wulstige und nicht gescharte Lamellen von an- 
scheinend unregelmässiger Anordnung. Dieser Kamazit nimmt 
eine unebene Aetzfläche an und zeigt in Folge dessen einen 
matten onentirten Schimmer. Unter der Lupe sicht es aus 
als hege ein feinkörniger Aufbau vor; aber bei stärkerer Ver’ 
grosserung erkennt man deutlich, dass die unebene Ober¬ 
fläche durch zahlreiche dicht bei einander liegende Aetz- 
grubchen und Aetzrillen bedingt wird. Letztere sind meist 
schwach wellenförmig und zuweilen derart zu parallelen Zimen 
angeordnet, dass sie den Ballten ein streifiges Aussehen ver- 
leihen. 
Die andere kleinere Hälfte des Kamazit kommt lediglich 
in kurzen, stark wulstigen, niemals gescharten Lamellen vor 
■S.o sind meist nur 1-2 mm, ganz ausnahmsweise bis zu 
einem Centimeter lang, nehmen eine ebene Aetzfläche mit 
sehr starkem, orientirtem Schimmer an und zeigen wenige, 
nicht sehr scharfe Neumann'sclie Aetziinien. Die längeren 
hegen Oktaederflächen parallel, die kürzeren sind ebenso un¬ 
regelmässig angeordnet wie die kürzeren der ersteren Art von 
Kamazit und bilden zusammen mit letzteren scheinbar regel¬ 
lose Gruppirungen, welche nahezu die Hälfte derSchlifflächen 
einnehmen dürften. Nicht selten sind auch beide Arten von 
Kamazit — besonders bei kurzer gedrungener Form — imim 
mit einander verwachsen, scheinbar eine aus matten und 
glänzenden Körnern aufgebaute Lamelle bildend. Durch den 
erheblichen Unterschied in der Stärke des Glanzes heben sich 
die verschiedenen Balken scharf von einander ab und ver¬ 
leihen hierdurch, sowie durch ihre wechselnde Grösse und 
